Einzelne Mineralien. 



-21- 



Polarisationstöne erster und zweiter Ordnung*. Ebene der optischen Achsen 

 parallel der Längsrichtung* der Fasern, Winkel der optischen Achsen groß ; 

 positive Doppelbrechung; pleochroitisch c = braun, h = lichter braun. 

 Spez. Gew. = 2,86. Durch Erhitzen wird die rhombische Hornblende in 

 monoklinen Pjroxen verwandelt. 



Bezüglich der Beziehungen der vier Modifikationen von 

 MgSiOg zueinander ist zunächst zu beachten, daß die Magnesia-Horn- 

 blenden über ca. 1150° und Enstatit über 1260'' in Magnesia-PjToxen sich 

 am wandeln, daß diese Modifikationsänderungen sich aber nicht rückläufig- 

 vollziehen. Da nun ferner die genannten Amphibole und der Enstatit sich 

 bei viel niedrigerer Temperatur (800'^) in Flußmitteln lösen und als Pyroxen 

 wieder ausscheiden, so schließen die Verf. auf Monotropie. Zwischen 800° 

 lind dem Schmelzpunkt (1521'^) ist der monokline- Magnesia-Pyroxen die 

 stabilste Form. Es wurde auch versucht, den Sinn der Wärmetönung- bei 

 ■den in Rede stehenden Umwandlungen experimentell festzustellen. Bei 

 der gewöhnlichen Art der Aufnahme von Erhitzungskurven konnte eine 

 sichere Andeutung indes nicht gewonnen werden. Die Verf. arbeiteten 

 daher eine neue Methode für solch träge Umwandlungen aus, und zwar 

 wurde dabei die bei hohen Temperaturen nicht stabile Substanz in eine 

 besonders starke Hitze gebracht, welche die Umwandlung beschleunigt und 

 die Wärmetönung- konzentriert. Es wurde dafür ein elektrischer Ofen 

 konstruiert, in dessen hoch erhitzten Tiegel vermittelst eines in ihn 

 mündenden Rohrs die Substanz schnell eingeführt werden konnte. Nach- 

 dem im vorliegenden Fall der Tiegel 1425 — 1475"^ erreicht hatte, wurden 

 40 — 50 g des Materials schnell eingebracht und dann seine Temperaturen mit 

 Hilfe eines unten mit einem Platinschuh bekleideten Thermoelementes halb- 

 ininutlich abgelesen, bis praktisch Temperaturkonstanz erreicht war. Das 

 Produkt des Versuchs wurde darauf in nämlicher Weise nochmals behandelt. 

 \\m eine Vergleichskurve zu gewinnen. Aus der Lage der Kurven zueinander 

 läßt sich natürlich leicht erkennen . ob bei der Umwandlung- Wärme ent- 

 wickelt oder gebunden wird. Als Beispiele mit träger Modifikationsänderung 

 zogen die Verf. vergleichsweise heran für den ersten Fall Wollastonitglas, 

 für den zweiten Wollastonit, auch schmelzenden Albit. 



Es wurde festgestellt, daß Enstatit und die beiden Magnesia-Horn- 

 blenden unter Wärmeentwicklung in den Magnesia-Pyroxen übergehen. 

 Die Verf. schließen daraus und aus den besonderen Lagen der Kurven 

 zueinander, daß gegenüber dem Pyroxen die drei übrigen Formen monotrop 

 sind, und daß die Stabilitätsordnung- ist: 1. monokliner Pyroxen, 2. Enstatit, 

 3. monokline Hornblende, 4, rhombische Hornblende, Die Volumver- 

 hältnisse des Magnesiummetasilikats in seinen verschiedenen Ausbildungs- 

 formen sind folgende : 



Spezifisches Gewicht des Glases 2,743 



„ „ „ rhombischen Amphibols . . 2,857 



„ „ „ monoklinen „ . . — 



„ „ „ rhombischen Augits . . . 3,175 



. ' . monoklinen , ... 3,192 



